1918. No. r. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 5I 
Über die Löslichkeit von CaS-MnS in Silikatschmelzen (unbegrenzte 
gegenzeitige Lóslichkeit von CaS-MnS und basischen, CaO-, bezw. 
MnO-reichen Silikatschmelzen). 
Beim Schmelzen auf Roheisen und Stahl verteilt sich das Sulfid be- 
kanntlich in das flüssige Eisen und in die flüssige Schlacke. Wie von 
H. v. JóPrNER! hervorgehoben wurde, kann man hier — freilich mit einer 
gewissen Begrenzung — Nernst’s Verteilungsgesetz beim heterogenen Gleich- 
gewich! anwenden: in zwei angrenzenden flüssigen Phasen stehen die 
Konzentrationen jedes Stoffes, der in beiden Stoffen lóslich ist, bei kon- 
stant gehaltener Temperatur in einem konstanten Verhältnis. 
Nernst’s Gesetz hat in dieser einfachen Form jedoch nur seine Gül- 
tigkeit, wenn der gelöste Stoff, also hier das Sulfid (LS), in beiden Lö- 
sungen das gleiche Molekulargewicht besitzt. Die Anwendung des Teilungs- 
koeffizienten 
RS in der Silikatlósung 
RS in der Metallósung 
auf das vorliegende Gebiet wird ferner dadurch beeinflusst, daß die Zu- 
sammensetzung des in den zwei Phasen aufgelósten Sulfids in der Regel 
verschieden ist. Beim Schmelzen von manganhaltigem Stahl und MnO- 
reicher Schlacke handelt es sich freilich in beiden Phasen um dasselbe 
Sulfid, nämlich MnS (eventuell mit geringer Beimischung eines anderen 
Sulfids). Andrerseits liegt bei dem Hohofenprozeß das Sulfid als FeS 
oder (Fe, Mn)S im Roheisen, dagegen als CaS oder (Ca, Mn)S in der 
Schlacke vor. 
Der Teilungskoeffizient ist von der Zusammensetzung des Eisens ab- 
hängig, und zwar derart, dafs die Überführung des Sulfids in die Schlacke 
bei Roheisen viel weiter geht, als es mit Stahl der Fall ist. 
Bei sehr hoher Temperatur und stark basischer Schlacke beträgt der 
Quotient 
S in der Schlacke 
S im Metall 
bei Roheisen sogar bis rund 200 oder 250, während man bei Stahl nur 2 
bis 6 oder hóchstens etwa 10 erhält. 
Unter sonst gleichen Bedingungen geht bekanntlich umso mehr AS in 
die Schlacke — und somit umso weniger RS in das Eisen — 
1 H. v, JüPrNER, in Stahl und Eisen, 1902, I. 
